( 40) 

 plomb, de manière à abandonner la plus grande partie de 

 l'alliage sur le cuivre, respectivement sur le fer. 



Pour mesurer, approximativement, l'épaisseur des 

 alliages produits par le zinc et le cadmium sur le cuivre, 

 j'ai découpé leur surface sur le tour en avançant de 

 quelques centièmes de millimètre à chaque passe du 

 burin, et jai soumis les copeaux à un e ssai qualitatif. J'ai 

 pu constater que le zinc et le cuivre s'étaient alliés sur 

 environ huit dixièmes de millimètre, el le cadmium et le 

 cuivre sur environ cinq dixièmes. 



Ces quantités sont énormes et témoignent de la grande 

 di (fusibilité, à l'état solide, de ces métaux. 



Les couples 3, 4, 6 el 7 ont donné des résultats moins 

 parfaits, en ce sens du moins que l'épaisseur de l'alliage 

 est restée assez faible. Néanmoins; la couleur du bronze 

 d'élain el d'aluminium, el surtout la couleur violette, si 

 caractéristique de l'alliage d'antimoine et de cuivre, ont 

 apparu avec toute leur évidence. 



Le couple zinc-plomb, n° 9, a donné un résultat tout à 

 fait en rapport avec la faible soJubilité du plomb dans le 

 zinc. La cassure a passé dans le zinc, tout au moins est-il 

 resté sur le plomb une couche de métal plus clair et plus 

 dur; mais l'épaissesur en est faible. 



Passons maintenant aux couples 10, H et 12, qui 

 donnent des alliages fusibles. 



Si l'on place un cylindre de plomb sur un cylindre 

 d'élain, dans l'éluve, à une température de 185°, sans 

 autre précaution, on retrouve, au bout de quelque temps, 

 une coulée complète de l'alliage des deux métaux. Celte 

 manière d'opérer ne nous renseigne donc pas sur la 

 manière dont les métaux se prénètrent. En vue de lever la 

 difficulté, j'ai pris l'arrangement suivant : j'ai tourné un 



